— 13 — 



la diminuzione aumenta con il crescere della frequenza da 20 fino a 100 

 per secondo, mentre il campo magnetico costante dello stesso valore aumenta 

 l'attrito interno. 



Avendo accresciuto la carica nel filo a IO 5 gr. per cui. 2 ed il campo 

 magnetico efficace a 17 gauss, Brown trovò una maggiore lentezza di smor- 

 zamento. Esperienze analoghe, fatte invece con un filo di nickel crudo, mo- 

 strarono nel campo magnetico alternato, e con frequenze comprese tra 20 e 

 140 per secondo, un aumento di attrito interno. 



2. Con lo scopo di esaminare le variazioni di attrito interno dei fili di 

 nickel in campi magnetici variabili ho eseguito molte ricerche adoperando 

 la seguente disposizione sperimentale. 



Un filo di nickel (') ricotto avente il modulo di rigidità 81 5 X IO 9 

 [C. G. S.], lungo 20 cm. e del diametro di 0,3 rem, era sospeso, nella 

 maniera già descritta in ura mia precedente Memoria ( 2 ), in un solenoide 

 costituito da un tubo di vetro del diametro esterno di nm. 14, su cui erano 

 avvolte per la lunghezza di 34 cm., 234 spire di filo di rame isolato di 

 0,8 mm. di diametro. Il prodotto Ann risultava cosi eguale ad 86.5; la 

 carica a cui il filo] veniva sottoposto eia gr. 218 6, ovvero poco più di 

 3,09 X IO 5 gr. per cm. 2 , ed il canopo magnetico che si poteva destare nel 

 solenoide doveva considerarsi sensibilmente uniforme. 



3. Si fecero quindi le prime esperienze creando nel solenoide predetto 

 un campo magnetico costante di 173 gauss, soltanto al principio ed alla 

 fine di ogni oscillazione semplice del filo di nickel, avendo cura di in- 

 vertire la corrente magnetizzante in ciascuno di tali istanti. Il circuito della 

 medesima veniva chiuso da un'asticella metallica recante ad uno degli 

 estremi una grossa punta di platino, la quale sfiorava la superficie del mer- 

 curio contenuto in un pozzetto ad intervalli di 7 secondi, e cioè al principio 

 ed alla fine di ogni oscillazione semplice del filo. Un motorino elettrico ed 

 un sistema di puleggie convenientemente scelte regolava il movimento di 

 rotazione della suddetta asta, ed un commutatore comandato a mano serviva 

 ad invertire la corrente. 



Le ampiezze d'oscillazione venivano lette con il solito metodo di scala 

 e cannocchiale. 



I risultati delle esperienze eseguite in tali condizioni sono consegnati 

 nella seguente tabella I e mostrano il grande smorzamento delle oscillazioni 

 torsionali dei fili di nickel nel campo magnetico invertito ad intermittenza, 

 fenomeno già trovato da Tomlinson per i fili di ferro. 



( 1 ) Campioni di nichel e di ferro nichel mi furr no preparati dalla Società francese 

 del « ferro-nichel ». 



( 2 ) Nuovo Cimento, 1. c. 



